58 COUP-D'OEIL MINERALOGIQUE 



bientot par 1'action simultane'e de Fair et de 1'eau , il se re- 

 couvre d'une croute jaunatre qui gagne insensiblement jus- 

 qu'au centre, en meme temps qu'elle perd de sa consistance; 

 c'est une veritable transformation de fer cabonate en fer hy- 

 drate. 



rer hydrate. Le fer hydrate est en masses tuberculeuses plus ou moins 

 melangees de matieres terreuses; d'un brun-jaunatre , se re- 

 duisant assez facilement en poussiere d'un jaune assez fonce 

 qui est aussi la couleur que prend la raclure ; 1'insufflation 

 de'gage une forte odeur argileuse; il est tendre, avec une 

 cassure matte, unie; sa pesanteur specifique moyenne est 3, 2. 

 L'effervescence qu'il produit avec les acides est presque nulle ; 

 expose au feu il prend une couleur rouge-fonce , tres-intense. 

 II donne a 1'analyse chimique : peroxide de fer 0,890 ; silice 

 0,190; alumine 0,080; chaux 0,070; peroxide de manganese 

 o,oo5 ; eauo,i6o; acide carbonique 0,060; perte o,o45. Ce 

 mineral produirait done environ 28 a 29 de fonte. Sa qua- 

 lite particuliere est d'etre extremement fusible et reductible : 

 ce qui , consequemmerit, offre de grands avantages pour les 

 melanges avec d'autres minerais d'une reduction plus dif- 

 ficile. 



Tous ces minerais, ainsi que 1'indiquent les analyses, peuvent 

 etre considered comme des melanges d'oxide ou de carbonate 

 de fer avec les carbonates terreux et la silice ; tous ne pre'- 

 sentent pas le meme degre de richesse en me'tal, mais par un 

 choix facile et peu couteux , on peut comptcr en general sur 

 un produit en fonte de 0,26 a 0,28. 



Fer oxide car- Le fer spathique se trouve en petits cristaux primitifs(i) 



bonate oa Fer 

 spathl'jae. 



(i) Hatty. Traite de miner. Tom. II, pag. 177. Chaux carbonatee ferrifere. 



